38 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
II. 
DIE SULFID : SILIKAT-SCHMELZEN. 
Über die begrenzte gegenseitige Löslichkeit von FeS, bezw. (Zn, Fe)S 
und FeO-, bezw. FeO + ZnO-reichen Silikatschmelzen. 
Beim Schmelzen an Kupferwerken, Nickelwerken, Bleiwerken usw. 
auf sogenanntem Stein, 5: Sulfidprodukt (Gemisch von FeS, NiS, CoS, 
PbS, CwS, AgS usw.) erhält man bekanntlich zwei flüssige Phasen, nàm- 
lich einerseits die geschmolzene Schlacke und andrerseits den geschmolzenen 
Stein. 
Aus dieser uralten Erfahrung haben zahlreiche Hüttenleute und Geo- 
logen den Schlufs gezogen, dafs Sulfid und Silikat gänzlich ineinander 
unlóslich sein sollten. Dieser Schluf ist aber nicht zutreffend. Es handelt 
sich nämlich nicht um eine absolute Unlöslichkeit, sondern vielmehr um 
eine begrenzte Löslichkeit von Schwermetall-Sulfid! — oder jedenfalls von 
gewissen Sulfiden — in Silikat?. 
Bei den Schlacken von Steinschmelzen muß man scharf zwischen 
a) den mechanisch mitgerissenen Steinkügelchen und b) dem anfänglich 
aufgelösten und später ;ausgeschiiedenen Sulfid (RS, wo R hauptsächlich 
— Fe, eventuell Zn und Fe) unterscheiden. 
Wir beleuchten dies durch ein Beispiel, das ich dem Rohschmelzen 
von Róros Kupferwerk entnehme. — Bei gleichzeitig gefallenem Stein und 
Schlacke enthielt der Stein 33.82 °/) Cu und ziemlich genau 25 °/, S, und 
die Schlacke 0.62 ?/ Cu und 1.63 %/, S. 
Die Zusammensetzung der beiden Produkte betrug: 
1 Wie wir im nächsten Abschnitt besprechen werden, gibt es zwischen CaS (und MnS) 
und basischen CaO- (bezw. MnO-) reichen Silikaten sogar eine unbegrenzte gegenseitige 
Löslichkeit. 
Ich verweise insoforn auf meine frühere Arbeiten: Studier over Slagger, 1884. — 
Beiträge zur Kenntnis der Gesetze der Mineralbildung in Schmelzmassen, 1892, Ab- 
schnitt über Monosulfide, S. 239—263 (Sonderabdruck aus Archiv for Mathematik og 
Naturvidenskab, B. 14, 1890). 
3 Nur bei sehr schneller Abkühlung bleibt das aufgelöste Eisensulfid in fester Lösung in 
dem Glase stecken. 
no 
